— J053 — 



elettrolitica deH'jodiiro d'argento è assai manifesta- Intorno 

 al catodo si formano dei depositi filamentosi d' argento, i 

 quali si protendono verso l'anodo, facendo cosi diminuire 

 molto sensibilmente la resistenza dell'joduro d' argento as- 

 soggettato air esperienza. 



6. Pb\2 , P0\2.^g\. — L'joduro di piombo, PM^, pre- 

 senta anch' esso qualche singolarità nella dilatazione. Fra 

 0° e 205" il coeflìciente medio di dilatazione cubica è 

 0,0000761 i ; da 205" a 253" è 0,00008317; poi fra 253° 

 e 265" ha luogo una grande espansione corrispondente a 

 un coefficiente 0,0006378, e infine la dilatazione continua 

 rapida con un coefficiente 0,000180. A 383° avviene la 

 fusione e nel passaggio dallo stato soHdo al hquido si ha 

 una espansione eguale a circa y^oo del volume a zero. Il 

 calore specifico del Vùl^ è, secondo Regnault, 0,04267. 



Il corpo Vhl^.Agl contiene circa 66,21 p. "/^ di joduro 

 di piombo e 33,79 di joduro d'argento, ossia circa 29,7 

 p. % di piombo, t5,6 d'argento e 54,7 di jodio. Col riscal- 

 damento, fino a I 18° si ha espansione ; da 1 18° a 124° non 

 osservasi alcuna variazione di volume; a quest'ultima tem- 

 peratura comincia la contrazione che dura fino a 139". Poi, 

 fino a 144°, non si ha sensibile variazione di volume, e in- 

 fine subentra di nuovo una dilatazione eh' è maggiore di 

 quella fra 0° e i I S" e va rapidamente crescendo colla tem- 

 peratura. La fusione ha luogo a 350", cioè a temperatura 

 notevolmente più bassa di quella a cui fondono l'joduro 

 d'argento e l'joduro di piombo, il peso specifico ò 5,923. 



Ecco i risultati delle esperienze del Rodwell. 



= -{- 0,0000306 

 :=:— 0,0003240 

 — — 0,00^2990 



